— 182 — 
assez facile à réaliser dans les fits d'acier non trempés devient 
presqu’impossible à obtenir quand on les soumet à la trempe 
et au recuit, ou du moins il est alors tellement difficile d’y satis- 
faire que je n'ai trouvé aucun constructeur qui voulût s’en 
charger. Aussi le plus souvent ne trouvera-t-on, dans ce cas, 
que des chiffres plus ou moins approchés et des quotients égaux 
seulement dans une portion de la barre, comme dans l’exemple 
suivant : | 
_ Expérience faite sur une barre d'acier trempée raide et recuite au 
blanc, d'une longueur de 40 cent. et d’un diamètre de gmm,5. 
Aimantée depuis un an, elle faisait, sous l'influence de la terre, 
20 oscillations en 182/!. 
La distribution de son magnétisme a été étudiée avec l'aiguille qui a 
servi pour la barre de 50 cent: Elle avait 1 cent de long et 2mm,5 d’épais- 
seur. Un cylindre de plomb de 34sr était fixé verticalement au-dessous. 
Elle faisait 10 oscillations en 921. 
2 IE DL D CM EE QE 
a —_—_—————— 
islance urée de , Nombre Carré ‘  . 
à Don RS RU MÉERE TS please sr 
0 84 27,14 | ‘136,58 | 694,0 
4 
2 78 29,93 854,40 | 812,90 
3 83 97,47 754.60 | 712,40 0,877 
4 89 25,62 656,40 | 613.90 0,860 
5 95 34,00 516,00 | 533,50 0,869 
6 102 22,35 499,52 | 457,50 0,857 
7 109 20,92 437,60 | 395,40 0,865 
8 118 19,32 313,30 | 330,80 0,834 
ê 128 17,81 317,20 | 274,70 0,830 
10 138 16,52 272,90 | 230,40 0,840 
11 150 15,20 231,04 |! 188,50 0,820 
12 165 13,82 190,99 | 148,50 0,788 
13. 180 12,66 160,28 | 117,80 0,793 
14 196 11,63 135,26 92,80 0,786 
Â5 215 10,60 112,36 69,50 0,754 
16 230 9,94 98,11 56,6 0,795 
On peut considérer comme égaux les cinq premiers quotients, 
puis les quatre suivants et enfin les cinq derniers. La courbe 
des intensités se compose donc de trois branches représentant 
chacune une progression géométrique dont la raison est diffé- 
rente. 
